III, 2. Referate und Besprechungen. 227 



chemischen und die optischen Untersuchungen, sowie mehrerer Arbeiter 

 wurden die Experimente zwei Jahre hindurcli fortgesetzt. 



Die leitenden Ideen bei den Untersuchungen bcasirten auf den Aus- 

 fiihrungen des obengenanten Berichtes ^ ; man hatte hauptsächlich auf 

 zweierlei sein Augenmerk gerichtet : 



1. Man wollte grössere Verschiedenheiten in den optischen Eigen- 

 schaften des Glases in Bezug auf das Verhältniss des Brechungsindex 

 zum Dispersionsvermögen erhalten. Die existirenden Sorten optischen 

 Glases stellten ziemlich eine Linie dar, es wuchs nämlich mit ganz 

 geringen Abweichungen die Dispersion beständig mit der Refraction. 

 Nun wollte man Glassorten combiniren, welche, wenn man sie nach den 

 Werthen n und An ordnete, nicht auf eine lineare Reihe beschränkt 

 wären, sondern eine Fläche gewisser Breite umfassten, d. h. dass ein 

 Werth von n verschiedene Werthe von Am zuliesse, und lungekehrt. 



2. Man wollte Glassorten von verschiedenen relativen Dispersions- 

 vermögea herstellen, so dass die Dispersionen in verschiedenen Theilen 

 des Spectrums möglichst proportional sein sollten (Problem des 

 „secundären Chromatismus"). 



Abbe und Schott hatten bereits einen Vorgänger, W. Haecouet, 

 welcher mit G. G. Stokes an demselben Probleme arbeitete. Da diese 

 beiden aber nur sehr Wenig und wenig Bestimmtes über ihre Unter- 

 suchungen publicirt hatten, so mussten die Studien ganz von neuem be- 

 trieben werden. 



Es gelang Schott in den ersten Monaten seiner Versuche in Witten 

 sehr kleine Quantitäten (bis 100 g) von Glasschmelzen zu erhalten, die 

 in sehr bedeutendem Grade homogen waren, sodass sie eine genaue 

 Messung der Refraction und Dispersion auf spectrometrischem Wege 

 ermöglichten. Dies war das eigentliche Fundament, auf dem man weiter 

 baute, denn so konnten die Untersuchungen auf chemischem und optischem 

 Wege stets ineinander arbeiten. Jede Aenderung der chemischen Zu- 

 sammensetzung liess sich sogleich in Bezug auf den des optischen 

 Effectes durch Messung controlliren. 



Die Glasschmelzen wurden erhalten durch Gas -Schmelzöfen, in 

 Schraelztigeln verschiedener Art, viele in Piatintigeln und mit Platin- 

 Werkzeugen, in Quantitäten von 50 Gramm bis 12 Kilo, fast alle 

 chemischen Elemente wurden zu den Versuchen herbeigezogen; man 

 stellte z. B. Glas dar, welches 10 oder 20 Procent Quecksilber 

 enthielt. 



>) Cfr. auch Journ. R. Microsc. Soc. Ser. II vol. IV, 1884, p. 291. 



